

Die Fasergewebe des Leines , des Hanfes , der Nessel und der Baiimwolle. 



147 



bedeutenderen Grad von Festigkeit und gibt, bei sonst gleicher Behandlung, ein harteres und steiferes 



Papier. 



Bei der Behandlung in der Cylindermiihle (oder der einst angewendeten Hammermuhle) wird die 



Faser in Stuck chen zertheilt , gespalten 9 zerfranst und zermalmt. Die Fasern erhalten dabei das Ansehen, 



wie in den meisten Figuren auf Taf. LIII, LIV. Die Bastfasern zerfallen in kleine Stiicke, und diese werden 



wieder auf die mannigfaltigste Art durch Druck gespalten, gefranst, und in sebr feine, unter dem Mikroskope 



* 



fadig aussehende Stiickchen zertheilt. Der Ausfaserungscylinder verriehtet das Zerschneiden , der Feine- 

 rungs- oder Raffinircylinder das Zerfransen und Zermalmen der Faser in selir kleine, feine, haarformige 

 Theile. Es bleiben dabei immer zahlreiche Faserstiicke unversehrt, oder werden nur wenig gespalten und 

 gefranst , so dass sie , wie robe und verarbeitete Fasern , die Schichtung der Wand und die Hohlung 

 erkennen lassen. Viele unzermalmte Faserstiicke werden plattgedriickt und rissig. Die Leiehtigkeit der 

 Zerfaserung hangt von der Schichtung der Bastzelle ab. Man kann sich davon iiberzeugen, wenn gemischte 

 Linnenzeuge zur Papierbereitung verwendet werden. Die zwischen den Leinfasern vorkommenden Baum- 

 wollhaare besitzen eine viel dichtere und innigere Schichtung als die Flachsfaser , sie werden daher viel 

 schwieriger zertheilt, verkleinert und zermalmt. Je kurzere Zeit und je weniger Sorgfalt auf die Zermal- 

 mung der Faser verwendet wird, desto geringer ist die Qualitat des Papieres. 



Die zermalmten Fasern bilden mit Wasser eine breiartige Masse , den Teig. Beim Abflusse des 

 Wassers legen sich die Faserstiicke aneinander und verfilzen sich um desto leichter, je mehr sie zerspalten 

 und zerfranst sind. Auf dieser Eigenschaft beruht das Schopfen oder Formen des Teiges zu Platten, 



•• 



Blattern. Die Qualitat des Teiges lasst sich aus dem ausseren Ansehen durch Ubung wohl gut bestimmen, 

 indess ist nicht zu zweifeln , dass man durch mikroskopische Untersuchung hierin eine noch grossere 



Sicherheit erzielen konnte. 



Die Anlagerung der Faserstiickchen beim Schopfen richtet sich nach der Form, und da diese Uneben- 

 heiten darbietet, so entsteht das Korn des Papieres. Das Korn wird durch eine ungleiche Vertheilung der 

 Faserstiicke hervorgebracht. Durch den Austausch oder die Wechslung werden diese Unebenheiten 

 gemildert und das Gewebe ausgeglichen. In eben dem Masse , als das Wasser dabei abfliesst , adhariren 

 und verfilzen sich die Faserstiicke (Filzen des Papieres) , die Masse des Papieres fallt zusammen , wird 

 pappartig. Beim Trocknen des Papieres , so wie beim trockenen Austausche, verandert sich das Gewebe 

 nicht weiter. ausgenommen, dass es dichter und fester und die Oberflache ebener und glatter wird. 

 Leimen des Papieres besteht in der Vereinigung der Faserstiicke durch ein Bindungsmittel , und ist der 

 Appretur der Linnenzeuge gewissermassen zu vergleichen. 



Bei Anwendung des neueren Systemes , bei Erzeugung der chlorgebleichten Papiere ist das Streben 

 ebenfalls auf eine entsprechende Zermalmung der Faser und Gewinnung eines ebenen, glatten , dabei aber 

 moglichst weissen und nach Erforderniss diinnen und zarten Blattes gerichtet. Daher die Faser vor oder 

 nach der Zermalmung durch Chlorkalk oder andere Praparate gebleicht wird. Bei der Behandlung mit 

 Zerfaserungs- , Raffinircylindern etc. ergeben sich dieselben Veranderungen wie oben, ebenso beim 

 Schopfen. Bei der nachfolgenden starken Presse und dem fortgesetzten Austausche , insbesondere wenn 

 derselbe vor dem volligen Trocknen oft vorgenommen wird, werden die Faserstiicke des Gewebes ausge- 

 glichen , besser vertheilt und ein gleichformiges Blatt erzielt. 



Die chemische Beschaffenheit der Faser bleibt bei alien Processen der Papierbereitung unverandert. 

 Die Cellulose lasst sich in alien Sorten des Papieres ebenso deutlich nachweisen , wie an den Fasern des 

 Stengels. Der Ausspruch MitscherlichV), dass nur das mit reinem Wasser dargestellte Papier reine 

 Cellulose sei, ist begrundet , insofern sich hier die Cellulose gleich bei der ersten Reaction in voller Rein- 



heit darstellen lasst. Bei allem Papier mit Chlorbleiche tritt aber der Umstand hinzu , dass die Faser durch 

 die Chlorverbindungen sowohl ausserlich verunreinigt ist, als auch innerlich eine bedeutende Infiltration 



*) Monatsberichte der konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Marz, 1850. 



■■ ■- 



